54 



0. Mügge, Ueber Translationen am Schwefel etc. 



Zurundungen der Ecken und Kanten, aber diese beruhen nur 

 auf mechanischer (und vielleicht auch chemischer) Korrosion, 

 nicht auf Deformation, die Winkel der Würfelflächen weichen 

 nur innerhalb der gewöhnlichen Grenzen von 90° ab. Pyrit 

 scheint demnach entsprechend seiner großen Härte (bei ge- 

 wöhnlicher Temperatur) gegen hohe Drucke sehr wider- 

 standsfähig. 



Kobaltglanz und Markasit und Arsenkies ver- 

 hielten sich bei Drucken bis 20000 Atm. wie Pyrit, 



B 1 e i g 1 a n z. Bis 15 000 Atm. gepreßte Spaltstücke zeigten 

 die auch schon von freihändigen Versuchen her bekannten 

 Translationen und Biegungen : auch in solchem Bleiglanz von 

 Freiberg), der einzelne, scharf begrenzte Zwillingslamellen 

 nach (441) enthielt, entstanden bei Pressung bis 15000 Atm. 

 keine neuen Lamellen der Art 1 . 



Bei Enargit und Fahl er z waren Pressungen bis 

 20000 Atm. ohne merkliche Einwirkung. 



Eisenglanz. Hier ist schon von K. Veit 2 das 1886 3 

 aus der Begrenzung natürlicher sekundärer Lamellen nach 

 (1011) abgeleitete Schiebungspaar bestätigt worden. An sehr 

 dünnen Blättchen aus Carnallit-Rückstand . welche stets frei 

 von Zwillingslamellen sind, gelang es nicht i^bei Drucken bis 

 15000 Atm.), künstliche Lamellen zu erzeugen, sie waren nur 

 unregelmäßig zerbrochen. In etwas dickeren, nur noch eben 

 durchsichtigen Kristallenen aus Carnallit entstanden dagegen 

 Lamellen nach (1011), die in ihrem optischen Verhalten mit 

 dem geforderten übereinstimmten; allerdings sind sie weit 

 weniger zahlreich als in dem früher beschriebenen (1. c. p. 46) 

 Eisenglimmer vom Daliberg bei Suhl u. a. 



Bei der Redaktion eingegangen am 24. Februar 1919. 



1 Es fehlt noch die Untersuchung, ob und mit welchen Grundzonen 

 Schiebungen nach (441) bei den verschiedenen regulären Gittern ver- 

 träglich sind. 



2 Bei Johnsen. Centralbl. f. Min. etc. 1918. 265. 



3 Dies. Jahrb. 1886. II. 35. 



